e-ISSN Number 2655 2967

## Journal of Chemical Process Engineering
Volume 4 Nomor 2 (2019) SINTA 3 Accreditation Number 28/E/KPT/2019 Published by Corresponding Author Department of Chemical Engineering wdpitar@mail.unnes.ac.id Faculty of Industrial Technology Universitas Muslim Indonesia, Makassar Address Jalan Urip Sumohardjo km. 05 (Kampus 2 UMI) Journal History Makassar- Sulawesi Selatan Paper received : 20 April 2019 Phone Number Received in revised form : 08 Mei 2019 +62 852 5560 3559 Accepted : 10 Juli 2019
+62 823 4988 0792

## Kesetimbangan Adsorpsi Isotermal Logam Pb Dan Cr Pada Limbah Batik Menggunakan Adsorben Tongkol Jagung (Zea Mays)

## ( Isotermal Adsorption Equilibrium of Pb and Cr in Batik Waste Using Corn Cob)

## Wara Dyah Pita Rengga, Harianingsih, Ardik Erwanto, Budi Cahyono
Universitas Negeri Semarang, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229, Indonesia
Kata Kunci: adsorpsi, batik, Freunlich, kesetimbangan, Langmuir
Key Words : adsorption, batik, Freunlich, equilibrium, Langmuir

## Inti Sari
Batik sebagai salah satu potensi yang ada di Indonesia terkadang menggunakan pewarna sintetis  yang  mengandung  bahan  kimia.  Limbah  yang  dihasilkan  bisa  jadi  masih mengandung  logam  berat  yang  mempunyai  toksisitas  yang  tinggi.  Logam  berat  pada limbah  batik  yang  mempunyai  toksisitas  tinggi  tersebut  antara  lain  logam  timbal  (Pb) yang biasanya berasal dari pewarna putih dan Kromium (Cr) dari pewarna merah. Solusi yang  ditawarkan  untuk  mengurangi  kadar  Pb  dan  Cr  pada  limbah  batik  adalah melakukan  proses  adsorpsi  menggunakan  tongkol  jagung.  Tujuan  dari  penelitian  ini untuk  mengetahui  model  kesetimbangan  yang  digunakan  untuk  melihat  keefektifan tongkol  jagung  sebagai  adsorben  logam  Pb  dan  Cr  adalah  Langmuir  dan  Freundlich dengan variasi konsentrasi Pb yaitu 10, 25, 50, 75, 100, 150 dan 200 mg/L dan Cr pada konsentrasi  500,  600,  700,  800,  900  dan  1000  mg/L.  Model  kesetimbangan  isotherm adsorpsi logam Pb dan Cr menggunakan tongkol jagung dengan waktu kontak 60 menit, kecepatan  pengadukan  100  rpm  dan  150  rpm.  Hasil  analisis  kesetimbangan  adsorpsi isotherm  Langmuir  untuk  logam  Pb  dan  Cr  menghasilkan  kapasitas  adsorpsi  4,25mg/g dan  4,46  mg/g.  Analisis  kesetimbangan  adsorpsi  isotermal  Freundlich  untuk  logam  Pb dan  Cr  menghasilkan    tetapan  kesetimbangan  3,31  dan  3,41.  Kesimpulannya  adalah model  kesetimbangan  adsorpsi  Langmuir  lebih  sesuai  digunakan  untuk  menentukan keefektifan proses adsorpsi logam Pb dan Cr menggunakan tongkol jagung pada limbah batik dibandingkan dengan model Freundlich.

## Abstract
Batik as one of the potentials in Indonesia  sometimes uses synthetic dyess that contain chemicals. The resulting waste may still contain heavy metals that have high  toxicity. Heavy  metals in batik  waste that have high  toxicity include lead metal (Pb)  which usually comes from  white dyes  and chromium  (Cr) from red dyes. From these problems to reduce the levels of Pb and Cr in batik waste, the adsorption  process  is  carried  out  using  corn  cobs.  The  purpose  of  this  study was to find out the equilibrium model used to see the effectiveness of corn cobs as adsorbent for Pb and Cr metals, Langmuir and Freundlich with variations in Pb  concentrations  of  10,  25,  50,  75,  100,  150  and  200  mg  /  L  and  Cr  at
concentrations 500, 600, 700, 800, 900 and 1000 mg / L. The equilibrium model of isotherm adsorption of Pb and Cr metal using corn cobs with a contact time of  60  minutes,  stirring  speed  of  100  rpm  and  150  rpm.  The  results  of  the Langmuir  isotherm  adsorption  analysis  for  Pb  and  Cr  metals  produced  an adsorption  capacity  of  4.25mg  /  g  and  4.46  mg  /  g.  Freundlich  isotermal adsorption  equilibrium  analysis  for  Pb  and  Cr  metals  produces  equilibrium constants  of  3.31  and  3.41.  So  that  it  can  be  concluded  that  the  Langmuir adsorption  equilibrium  model  is  more  suitable  to  be  used  to  determine  the effectiveness  of  the  Pb  and  Cr  metal  adsorption  process  using  corn  cobs  on batik waste compared to the Freundlich model .

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  industri  batik  di  Indonesia tidak  hanya  memberikan  dampak  positif  tetapi  juga memberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan. Pewarnaan pada proses pembuatan batik yang berasal dari  pewarna  sintetis  mengandung  senyawa  kimia terutama  logam  berat  yang  dapat  menyebabkan penurunan  kualitas  dari  lingkungan.  Pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari produksi pembuatan  batik  ini  harus  dikendalikan  sejak  dini agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  serius  di kemudian hari. Salah satu limbah dari B3 pembuatan batik  berupa  logam  berat.  Logam  berat  dibagi menjadi  dua  macam,  yang  pertama  logam  berat esensial yang dalam jumlah tertentu bermanfaat untuk makhluk  hidup.  Contoh  logam  berat  esensial  yaitu Zn,  Cu,  Fe  dan  Mn.  Sedangkan  yang  kedua  yaitu logam  berat  non  esensial,  logam  berat  yang keberadaannya dalam tubuh belum diketahui manfaatnya  bahkan    jika  jumlahnya  berlebih  akan menimbulkan  efek  toksik.  Contoh  logam  berat  non esensial  yaitu  Pb,  Cr,  Cd  dan  Hd  (Ninggar,  2014). Menurut  Murniati  (2015)  proses  pencelupan  pada pembuatan  batik  menggunakan  pewarna  putih (Pb(OH) 2 ,  PbCO 3 )  dan  pewarna  merah  (Pb 2 O 4 , K 2 CrO 4 ).Pewarna tersebut  menghasilkan  logam  berat Pb  dan  Cr  yang  dapat  mengganggu  biota  air  atau manusia  yang  ikut  mengkonsumsi  air  yang  tercemar logam tersebut (Budiastuti, 2016).
Berbagai metode dikembangkan untuk mengendalikan  toksisitas  yang  diakibatkan  oleh limbah  yang  mengandung  logam  Pb  dan  Cr,  metode yang dilakukan antara lain evaporasi (Wu dan Siman, 2015), presipitasi (Mahesnia, 2017), filtrasi, koagulasi,  flokulasi  (Mulasari,  2015),  oksidasi, reduksi  (Rohmatina,  2015),  elektrokimia  (Riyanto, 2015),  pertukaran  ion  (Samiyyah,  2016),  teknologi
membrane  (Widyaningsih,  2014),  adsorpsi  (Kamal, 2015).    Dari  metode  tersebut  rata-rata  tidak  efektif digunakan  untuk  mengendalikan  logam  berat  karena biaya  alat  yang  mahal.  Metode  yang  efektif digunakan  adalah  adsorpsi  yaitu  proses  terikatnya suatu zat sebagai fasa gas atau cair dalam larutan pada permukaan padatan. Zat yang terikat nantinya disebut sebagai  adsorbat  sedangkan  padatan  yang  menahan atau  mengikat  disebut  dengan  adsorben.  Adsorben biasanya  menggunakan  karbon  aktif.  Keuntungan menggunakan  proses  adsorpsi    menggunakan  karbon aktif  adalah  daya  serap  tinggi,  dapat  diregenerasi  , lebih  murah  dan  bahan  baku  melimpah.    Pada penelitian  ini  digunakan  adsorben  tongkol  jagung sebagai  alternatif  penggunaan  adsorben  yang  lebih murah  dan  mudah  didapat.  Biasanya  tongkol  jagung ini  hanya  digunakan  untuk  campuran  pakan  ternak. Menurut  Fahri  (2013)  bahan  baku  yang  dapat digunakan  sebagai  karbon  aktif  adalah  yang mengandung  lignoselulosa  (lignin  dan  selulosa)  baik bahan  tersebut  berasal  dari  hewan  maupun  dari tumbuhan.  Tongkol  jagung  merupakan  limbah pertanian  yang potensial untuk dimanfaatkan  sebagai karbon  aktif  karena  mengandung  hemiselulosa  36%, selulosa  41%  dan  lignin  16%  lebih  tinggi  dari  kulit buah  coklat  dengan  hemiselulosa  21,06%,  selulosa 20,  15%  dan  lignin  5,28%  (Wijaya,  2017).  Begitu halnya  jika  dibandingkan  dengan  kulit  kopi  dengan hemiselulosa  2,77%,  selulosa  23,11%  dan  lignin 13,92% (Pertiwi, 2016).
Pada proses adsorpsi persamaan isotermal yang sering  digunakan  adalah  persamaan  Langmuir  dan Freunlich.  Persamaan  Langmuir  didasarkan  pada bahwasanya  adsorpsi  tidak  dapat  berlangsung melebihi satu lapisan. Kemampuan molekul adsorben untuk  menyerap  adalah  bebas.    Persamaan  isotherm adsorpsi Langmuir sebagai berikut (Jasmal, 2015) :
qe = Cm x b x Ce ………………………………..(1) 1 + b x Ce
Keterangan :
qe : kesetimbangan adsorbat yang teradsorpsi (mg adsorbat/g adsorben) Ce :  kesetimbangan  konsentrasi  adsorbat  (mg adsorbat/ L)
Cm   : kapasitas adsorpsi (mg adsorbat / g adsorben) b : intensitas adsorpsi (L/mg) Model persamaan Freunlich digunakan pada permukaan  yang  heterogen  dengan  konsentrasi  yang berbeda,  yang  dirumuskan  sebagai  berikut  (Kamal, 2015):
Cm = K. Ce 1/n …………………………………..(2) Keterangan : Cm : Jumlah zat teradsorpsi tiap unit massa adsorben (mg/g)
Ce : konsentrasi kesetimbangan larutan (mg/L) K,  1/n  :  konstanta  Freundlich  yang  menggabungkan seluruh faktor yang mempengaruhi adsorpsi (kapasitas dan intensitas adsorpsi)
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui keefektifan  penggunaan  tongkol  jagung  sebagai adsorben  Pb  dan  Cr  pada  limbah  batik  dengan menggunakan tinjauan model kesetimbangan isotermal adsorpsi Langmuir dan Freunlich.

## METODE PENELITIAN

## Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  antara  lain  : tongkol  jagung,  HCL  0,1  M,  Pb(NO 3 ) 2 ,  K 2 CrO 4 , aquades,  kertas  saring  waltman  no.  42,  limbah  batik artifisial.

## Alat Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian antara lain :  oven  merk  Heraus  B5050,  ayakan  100  mesh  tipe Restsch AS 200 Basic, blender, vakum filter, furnace, pH  meter, corong, shaker  merk Thermolyne Cimarec 2,  spatula,  labu  ukur  500  ml,  beaker  glass  100  dan 250  ml, Erlenmeyer 50  ml, gelas ukur 5, 25 dan  500 ml,  spektrofotometer  serapan  atom  (AAS)  tipe pinAAcle 900F.

## Metode Penelitian
Pembuatan Adsorben Tongkol Jagung 1 kg Tongkol jagung dipotong-potong seukuran dadu, kemudian  dijemur  di  bawah  sinar  matahari  selama  7 hingga  8  hari  hingga  benar-benar  kering.  Tongkol
jagung  yang  kering  dimasukkan  ke  dalam  furnace dengan suhu 600 o C selama 60 menit hingga terbentuk karbon  tongkol  jagung.  Karbon  tongkol  jagung didiamkan  selama  24  jam  kemudian  dihaluskan menggunakan  blender  dan  diayak  menggunakan ayakan  100  mesh  hingga  dihasilkan  serbuk  karbon tongkol  jagung.  Adsorben  serbuk  tongkol  jagung diaktivasi  menggunakan  larutan  HCl  0,1  M.  Setelah diaktivasi serbuk tongkol jagung dikeringkan menggunakan  oven  dengan  suhu  110 o C  selama  180 menit.  Adsorben  karbon  aktif  tongkol  jagung  yang dihasilkan  dianalisis  menggunakan  SII  No.  0258-79 meliputi kadar air, kadar abu, daya serap iod.
Adsorpsi  Pb  dan  Cr  menggunakan  Adsorben Tongkol Jagung
Larutan  batik  artifisial  yang  dibuat  dengan melarutkan Pb(NO 3 ) 2 dan K 2 CrO 4 dalam aquades 100 ml  sehingga  menghasilkan  konsentrasi  Pb  dalam larutan  10,  25,  50,  75,  100,  150  dan  200  mg/L  dan untuk Cr dengan konsentrasi 500, 600,  700, 800, 900 dan  1000  mg/L.  Larutan  yang  mengandung  Pb dikontakkan  dengan  1  gram  karbon  tongkol  jagung kemudian  diaduk  selama  60  menit  dan  kecepatan pengadukan  100  rpm.  Larutan  kemudian  disaring menggunakan  vakum  filter  dan  selanjutnya  filtrate dianalisis menggunakan Atomic Adsorpstion Spectroscopy (AAS).    Larutan  yang  mengandung  Cr dikontakkan  dengan  0,15  g  serbuk  tongkol  jagung dengan  waktu  kontak  60  menit  dan  kecepatan pengadukan 150 rpm. Larutan disaring menggunakan vakum filter kemudian filtrat dianalisis menggunakan AAS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Adsorben Tongkol Jagung
Adsorben  tongkol  jagung  yang  dihasilkan dari  penelitian  berupa  serbuk  dengan  ukuran  100 mesh.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  Nurkaromah  (2017)  bahwa  dengan  karbon aktif  berukuran  100  mesh  akan  menghasilkan  luas permukaan  yang  luas  sehingga  kapasitas  adsorpsi yang tiggi. Tongkol jagung juga sudah dalam kondisi teraktivasi. Aktivasi dilakukan menggunakan HCl 0,1 M  dengan  tujuan  mendekomposisi  garam  mineral yang  terdapat  dalam  tongkol  jagung.  Garam  mineral merupakan  indikator  terbentuknya  gugus  fungsi COOH dan –OH pada tongkol jagung. Proses aktivasi menyebabkan  banyak  ion  logam  Pb  dan  Cr  yang
diabsorpsi oleh tongkol jagung melalui pertukaran ion ataupun pembentukan senyawa kompleks (Safrianti et al., 2017).
Karbon  aktif  tongkol  jagung  hasil  aktivasi dan  pengeringan  diuji  kualitasnya  menggunakan  SII No. 0258-79 dan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Uji Kualitas Adsorben Tongkol Jagung (SII No. 0258-79)
Parameter Standar SII Hasil Penelitian kadar air maksimal 10% 1,64 kadar abu maksimal 25% 24,67 daya serap terhadap I 2 minimal 20%
98,19
Kadar  air  dianalisis  dengan  tujuan  untuk mengetahui  sifat  higroskopis  dari  karbon  aktif. Molekul  air  yang  terikat  pada  adsorben  tongkol jagung  mengakibatkan  pori-pori  pada  adsorben menjadi  lebih  besar.  Sehingga  luas  permukaan semakin  besar dan kemampuan adsorpsi  lebih efektif (Sasongko, 2015). Kadar air adsorben tongkol jagung hasil  penelitian  sebesar  1,64%,  sesuai  dengan  syarat mutu SII 0258-79 yaitu kurang dari 10%. Rendahnya kadar  air  menunjukkan  bahwa  kandungan  air  bebas dan  air  terikat  yang  terdapat  dalam  bahan  menguap selama  proses  karbonasi  (pemanasan).  Tujuan penetapan kadar abu adalah untuk mengetahui berapa besar  kandungan  oksida  logam  dalam  karbon  aktif tongkol  jagung.  Kadar  abu  dihitung  dari  sisa pembakaran  yang  tidak  mempunyai  unsur  karbon. Nilai  kadar  abu  tongkol  jagung    pada  penelitian  ini sebesar  24,  67%  dah  nilai  ini  masih  sesuai  syarat mutu  SII  No.  0258-79  dimana  kadar  abu  maksimal adalah 25%. Pengujian selanjutnya adalah uji iodium, yang digunakan  sebagai parameter untuk  mengetahui kemampuan  adsorben  menyerap  molekul.  Pada penelitian  ini  daya  serap  iodium  sebesar  98,19% masih  sesuai  dengan  syarat  mutu  SII  yaitu  minimal 20%.
Hubungan  antara  Konsentrasi  Pb  pada  Limbah Batik Artifisial dengan Jumlah Pb yang Teradsorpsi
Pada  proses  kontak  antara  larutan  limbah artifisial yang mengandung Pb dengan konsentrasi 10, 25,  50,  75,  100,  150,  200  mg/L  pada  1  gram  karbon aktif  tongkol  jagung  kada  Pb  yang  teradsorpsi  dapat
dilihat  pada  gambar  1.  Pemilihan  massa  adsorben karbon  tongkol  sebesar  1  gram  sesuai  dengan penelitian  pendahuluan  yang  dilakukan  Sasongko (2015) dan waktu kontak 60 menit dengan kecepatan pengadukan  100  rpm  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan dengan Murniati ( 2015) yang menyebutkan  bahwa penjerapan  ion Pb  yang optimal pada kondisi tersebut.
Gambar  1. Grafik  Hubungan  antara  Konsentrasi Pb(mg/L)  dalam  larutan  limbah  batik artifisial dengan Jumlah Pb yang teradsorbsi (mg/g)
Pada gambar 1 menunjukkan bahwa semakin besar  konsentrasi  Pb  pada  limbah  batik  artifisial dikontakkan  dengan  adsorben  karbon  aktif  tongkol jagung  maka  jumlah  Pb  yang  terjerap  juga  semakin tinggi.  Jumlah  Pb  maksimum  sebesar  4,25  mg/g dicapai  pada  konsentrasi  Pb  pada  limbah  batik sebesar  100  mg/L.  Namun  pada    konsentrasi  Pb  150 mg/L  terjadi  penurunan  jumlah  Pb  yang  teradsorpsi dari  4,25  mg/g  menjadi  4,  16  mg/g  kemudian  pada 200  mg/L  jumlah  Pb  yang  teradsorpsi  4,07  mg/L. Penurunan  jumlah  Pb  yang  teradsorpsi  dikarenakan terjadi  kejenuhan  pada  karbon  aktif  tongkol  jagung. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Magfiroh  (2016)  yang  menyebutkan  bahwa  jumlah ion yang terjerap saat adsorpsi tidak berbanding lurus dengan konsentrasi Pb pada larutan. Karena melewati konsentrasi  optimum,  dengan  konsentrasi  tinggi tertentu  makan  akan  terjadi  penurunan  jumlah  Pb yang teradsorpsi.
Hubungan  antara  Konsentrasi  Cr  pada  Limbah Batik Artifisial dengan Jumlah Cr yang Teradsorpsi
Konsentrasi  Cr  pada  limbah  artifisial  yang dikontakkan dengan 0,15 gram adsorben karbon aktif tongkol  jagung  sebesar  500,  600,  700,  800,  900  dan 1000 mg/L. Penggunaan 0, 15 gram adsorben karbon aktif  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sugaya  dan  Kumar  (2017).  Waktu  kontak  selama  60 menit  dengan  putaran  150  rpm  sesuai  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Jubilate,  2016). Jumlah  Cr  yang  teradsorpsi  pada  variasi  konsentrasi dapat dilihat pada gambar 2.
Gambar  2. Grafik  Hubungan  Konsentrasi  Cr  pada Limbah  Batik  Artifisial  (mg/L)  dengan Jumlah Cr Teradsorpsi (mg/g)
Pada  gambar  2  diperlihatkan  bahwa  pada konsentrasi  Cr  pada  limbah  batik  artifisial  500,  600 dan  700  mg/L  terjadi  kenaikan  jumlah  Cr  yang teradsorbsi.  Kenaikan  pada  konsentrasi  500  mg/L tersebut  sebesar  23,05%,pada  konsentrasi  600  mg/L sebesar    21,26%  dan  pada  konsentrasi  700  mg/L sebesar  14,  72%.  Meskipun  terjadi  peningkatan jumlah  Cr  akan  tetapi  prosentase  penjerapan mengalami penurunan yaitu dari 23,05%, 21,26% dan 14,  72%.  Hal  ini  dikarenakan  sisi  aktif  dari  karbon aktif tongkol jagung sudah semakin banyak menjerap Cr  pada  larutan  batik  artifisial.  Pada  konsentrasi  800 mg/L sisi aktif dari karbon tongkol jagung mengalami titik  jenuh  dan  mencapai  titik  maksimal  kemampuan karbon tongkol  jagung dalam  menjerap  Cr. Sehingga pada  konsentrasi  800,  900  dan  100  mg/L  jumlah  Cr yang  terjerap  tidak  mengalami  perubahan  atau cenderung  sama.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian
yang  dilakukan  oleh  Maghfiroh  (2016)  yang menyatakan  bahwa  jika  konsentrasi  adsorbat  tinggi maka  jumlah  ion  yang  teradsorpsi  tidak  berbanding lurus dengan banyaknya adsorben sehingga penjerapannya semakin menurun bahkan sampai pada tidak  adanya  perubahan  jumlah  yang  terjerap  oleh adsorben.

## Kesetimbangan Adsorpsi Isotermal Model Langmuir
Pada model Langmuir diberikan asumsi bahwa permukaan  adsorben  adalah  homogen(seragam)    dan adsorpsi  tidak  dapat  terjadi  jika  lapisan  lebih  dari satu.  Pada  persamaan  (1)  jika  diplotkan  grafik hubungan  antara  Ce  dengan  Ce/Cm  untuk  proses adsorpsi  Pb  menggunakan  adsorben  karbon  aktif tongkol jagung maka akan diperoleh persamaan linier yang dapat dilihat pada gambar 3.
Gambar 3. Grafik Isotermal Adsorpsi Langmuir Untuk Pb
Pada  gambar  3  menunjukkan  bahwa  dari  plotting antara  Ce  dengan  Ce/Cm  akan  diperoleh  kapasitas adsorbs  (Cm)  dan  tetapan  kesetimbangan  (K)  dari intercept  kurva.  Dari  kurva  y=  48,731x  +  0,3493 diperoleh  bahwa  kapasitas  adsorpsi  Pb  oleh  tongkol jagung  sebesar  4,25  mg/g,  koefisien  regresi  0,9985  , tetapan  kesetimbangan  K  =  0,2146  dan  prosentase eror 16,80%. Hasil  ini  sesuai dengan penelitian  yang dilakukan  Fachry  et  al.  (2013)  bahwa  karbon  aktif tongkol jagung dapat mengadsorpsi ion logam berat.
Hasil  dari  plotting  Ce  dengan  Ce/Cm  pada adsorpsi  Cr  oleh  karbon  aktif  tongkol  jagung  dapat dilihat pada gambar 4.
Jumlah Cr yang teradsorpsi (mg/g)
Konsentrasi Cr (mg/L)
Gambar  4. Grafik  Isotermal  Adsorpsi  Langmuir untuk Cr
Pada  gambar  4,  kurva  linier  persamaan Langmuir  membentuk  garis  y=  0,2136x  +  0,0495. Kapasitas  adsorpsi  Cr  yang  dihasilkan  dari  kurva adalah 4,46 mg/g dengan tetapan kesetimbangan K = 3,06  dan  prosentase  eror  1,98%.  Hal  ini  juga  sesuai dengan  pernyataan  pada  penelitian  Fachry  et  al. (2013)  yang  menyebutkan  bahwa  tongkol  jagung dapat mengadsorpsi logam berat.Dalam hal ini logam berat yang diadsorpsi adalah Pb dan Cr.

## Model Freundlich
Model  isotermal  Freundlich  memberikan asumsi  bahwa  terdapat  lebih  dari  satu  lapisan  dan bersifat heterogen sehingga ada energy pengikat pada tiap  sisi  adsorpsi  (Priadi,  2016).  Hasil  regresi  linier untuk  adsorpsi  Pb  dan  Cr  menggunakan  model Freundlich dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6.
Gambar  5. Grafik  Isotermal  Adsorpsi  Freundlich untuk Pb Untuk  perhitungan  regresi  Freundlich,  garis linierisasi  diperoleh  dari  plot  antara  log  Ce  dengan log Cm. Hasil dari plot adalah konstanta kesetimbangan  adsorpsi.    Persamaan  yang  diperoleh y=  0,3025x-1,142.  Faktor  heterogenitas  (n)  dan
tetapan  kesetimbangan  (K)  diperoleh  dari  slope  dan intercept  pada  kurva.  Nilai  faktor  heterogenitas  yaitu 0,305,  dimana  nilai  yang  kurang  dari  10  ini memperlihatkan  bahwa  reaksi  yang  terjadi  adalah searah  atau  reversible.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Samiyyah (2016) yang menyatakan  bahwa  jika  nilai  faktor  heterogenitas berada  pada  rentang  1  hingga  10  maka  dapat disimpulkan  bahwa  reaksi  tersebut  merupakan  reaksi reversible.    Nilai  tetapan  kesetimbangan  K  yang diperoleh dari  intercept kurva sebesar 0,0576 dengan koefisien  regresi  0,8739  dan  prosentase  eror  sebesar 20,09%.
Gambar  6. Grafik  Isoterm  Adsorpsi  Freundlich untuk Cr
Dari gambar 6, ploting antara Ce dengan log Cm diperoleh persamaan linier y = 0,1301 x + 0,5336 dengan  nilai  R 2 =  0,8784.  Intercept  dan  slope  dari kurva  menghasilkan  nilai  faktor  heterogenitas  n sebesar  7,027,  tetapan  kesetimbangan  sebesar  3,411 dan  koefisien  regresi  0,9285.  Nilai  heterogenitas masih  berada  pada  rentang  1  hingga  10  sehingga sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Samiyyah  (2016)  bahwa  reaksi  yang  terjadi  adalah searah atau reversible.
Nilai  R 2 untuk  adsorpsi  Pb  menggunakan tongkol  jagung  pada  model  Langmuir  yaitu  0,9985 dan Freundlich sebesar 0,8739. Perbandingan nilai R 2 dari  isotherm  adsorpsi  model  Langmuir  dengan Freundlich  adalah  untuk  Cr  adalah  0,9994  dan 0,8784. Pada perbandingan dua grafik ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  model  Langmuir lebih sesuai karena nilai kuadrat regresi mendekati 1. Hal  ini sesuai dengan penelitian  yang dilakukan  oleh Supriyanto  et  al.  (2015)  yang  menyatakan  bahwa dengan  menggunakan  adsorben  karbon  aktif,  kuadrat
regresi yang diperoleh menggunakan model Langmuir sebesar 0,99 atau mendekati 1.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah bahwasanya tongkol  jagung dapat digunakan  sebagai adsorben  karbon  aktif  untuk  mengendalikan  adanya logam  Pb  dan  Cr  pada  limbah  batik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  karakterisasi  karbon  aktif  tongkol  jagung yang  sesuai  dengan  syarat  mutu  SII  No.  0258-79 dengan  kadar  air  1,64%,  kadar  abu  24,  67  dan  daya serap iod mencapai 98,19%. Kesetimbangan isothermal  adsorpsi  Pb  dan  Cr  menggunakan  model Langmuir lebih efektif dibandingkan model Freundlich.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai  kuadrat regresi  dari  model  Langmuir  baik  untuk  adsorpsi  Pb maupun Cr semuanya  mendekati  nilai 1  yaitu 0,9985 dan 0,9994.

## DAFTAR PUSTAKA
Fachry,  Puji,  A.,  Tri,  G.,  P.  (2013).  Pembuatan Bioetanol  dari  Limbah  Tongkol  Jagung Dengan Variasi Konsentrasi Asam Klorida dan Waktu  Fermentasi. Jurnal  Teknik  Kimia , 19(1), 12-20.
Kamal, N. (2015). Pemakaian Adsorben Karbon Aktif dalam  Pengolahan  Limbah  Industri  Batik. Jurnal Teknik Kimia , 21(2), 77-80.
Maghfiroh, A. (2017). Pengolahan Limbah Cair Batik
Metode  presipitasi  dan  Fitoremediasi. Jurnal Inovasi Teknik Kimia , 2(2), 12-21.
Mulasari, S., A. (2015). Pengaruh Metode Koagulasi, Sedimentasi  dan  Variasi  Filtrasi  terhadap Penurunan Kadar TSS dan COD pada Limbah Cair Batik. Jurnal Batik , 2(1), 7-12.
Murniati, T. (2015). Batik dengan Metode Elektrolisis Konsentrasi  Logam  Berat. Jurnal  Batik ,  2(1), 77-83.
Ninggar,  R.,  D.  (2014). Kajian  Yuridis  tentang
Pengendalian Limbah
Batik di kota
Yogyakarta.  Yogyakarta :  Universitas  Gajah Mada Press. Nurkaromah,  A.  (2014). Modifikasi  Tanin  dari Biomassa  Akasia  dengan  Cara  Polimerisasi Sebagai  Biosorben  Logam  Pb .  President  : Teknik Lingkungan Universitas Cikarang. Pertiwi,  N.  (2016).  Kandungan  Lignin,  Selulosa,
Hemiselulosa pada Limbah Kulit Kopi. Jurnal Fakultas Peternakan , (3)2, 22-30.
Priadie,  B.  (2016).  Potensi  IPAL  untuk  Pengolahan Limbah  Industri  Batik  di  Pekalongan.  Jurnal Dinamika Penelitian Industri, 28(1), 33-43.
Rohmatina,  I.  (2015). Efektivitas  Redoks  Pada Pengolahan  Limbah  Batik, MA  Salafiyah Simbang Kulon.
Safrianti,  I.,  Nelly,  W.,  &  Titin,  A.  (2017).  Adsorpsi
Timbal  oleh  Jerami  Padi  Teraktivasi  Asam. Jurnal Kimia , 3(2), 78-82.
Samiyyah, N. (2016). Penyerapan ion Logam Cd dan Cr  dalam  Air  Limbah  Menggunakan  Sekam Padi, Jurnal MIPA , 2(3), 34-41.
Sasongko,  D.,  P.  (2015).  Identifikasi  Unsur  Kadar Logam  Berat  pada  Limbah  Batik. Jurnal Pengetahuan dan Teknologi , 4(2), 23-31. Supriyanto, C., Purwanto, A. (2015). Validasi Metode Spektrofotometri  Serapan  Atom  pada  Analisis Logam  Berat  Cr,  Cu,  Cd,  Fe,  Pb,  Zn  dan  Ni dalam  Contoh  Uji  Air  Laut .  Yogyakarta  : BATAN
Sugaya,  &  Kumar.  (2016).  Pemanfaatan  Limabh Tongkol  Jagung. Jurnal  Ilmu  Pertanian ,  3(1), 78-84.
Widyaningsih,  S.,  Dian,  W.  (2014).  Penurunan Konsentrasi  Zat  Warna  Dalam  Limbah  Batik, Jurnal Batik , 2(1), 33-40.
Wijaya, M., Wiharto, M. (2017). Kandungan Selulosa Limbah Kakao. Jurnal Kimia , 3(1), 1-7.